148 P- Sonntag. 



unteren freien Ende des Stranges wird mit Siegellack ein leichter 

 Querbalken aus Holz (Holzstäbchen) befestigt und die Faser mit 

 Hilfe eines Pinsels oder einer Vogelfeder benetzt. Die Drehung ist 

 dann an dem Querbalken sehr gut sichtbar, auch ist es möglich 

 nach dem Austrocknen und der damit verbundenen Rückdrehung den 

 Versuch zu wiederholen. 



Sehr gut bewährt hat sich ein kleiner Apparat, der nach meinen 

 Angaben vom Mechaniker der Naturforschenden Gesellschaft in 

 Danzig, Herrn Krause angefertigt wurde (vergl. Fig. 4). 



Derselbe besteht aus einem leichten eisernen Stativ, welches 

 einen auf dem vertikalen Stabe verstellbaren, horizontalen Arm trägt, 

 der eine mit Gummi gefütterte Klemmschraube an seinem Ende 

 besitzt. Sie dient zum Einspannen des oberen Endes der Faser, 

 während eine ähnliche, leichte, aber freie Schraube zur Befestigung 

 des unteren Endes benutzt wird. Diese letztere Schraube ist mit 

 einem Aluminiumzeiger versehen, der auf einem nach der Länge der 

 Faser verstellbaren Teilkreise spielt und den Ablenkungswinkel ab- 

 zulesen gestattet, nachdem die Zentrierung vor Beginn des Versuches 

 vorgenommen. 



Die Messung wird im allgemeinen immer nur eine quali- 

 tative bleiben. Da nämlich die Größe des Drehungswinkels unter 

 anderem von der Länge und Dicke der Faser abhängig ist, so wird 

 man nur dann zu einigermaßen vergleichbaren Resultaten kommen, 

 wenn diese Größen gleich sind. In bezug auf die Länge läßt sich 

 das leicht durch entsprechendes Zuschneiden erreichen, aber nicht in 

 bezug auf die Dicke. Immerhin ist die Möglichkeit gegeben, kleine 

 Drehungen, die sonst leicht übersehen werden können, nachzuweisen 

 und bei starker Torsion etwa die Zahl der vollständigen Umdrehungen 

 sicher zu zählen. Auch kann man die Abhängigkeit der Torsion von 

 der Dicke der Faser bei gleicher Länge mit dem Apparate gut zeigen 



Für sehr feine Fasern (z. B. für Linuyn) muß die untere Klemme 

 besonders leicht aus Aluminium eingerichtet sein. Die Flachsfaser 

 trägt zwar trocken auch in ihren feinsten Strängen die schwerere 

 Klemme, zeigt aber das auf den ersten Blick überraschende Verhalten, 

 daß sie beim Anfeuchten zerreißt. Eine Erklärung hierfür finde ich 

 darin, daß die durch das Anfeuchten entstehenden Drehkräfte nicht 

 stark genug sind, den schweren Körper in Bewegung zu setzen, dann 

 aber eine Lockerung des Verbandes, ein Auseinanderdrehen der ein- 

 zelnen Zellen verursachen. 



